1 
482 
30 e. Magnesiamelilith 22 a., von 30 a. bis 30 e. alle 
1 Monat mit CaClg-Lösung behandelt; die gebildeten Producte 
bei 100" getrocknet. 
30. 
30 a. 
düb. 
oOc. 
30 d. 
30 e. 
H^O 21,11 
14,63 
13,23 
15,38 
12,79 : 
Si 0, 32,36 
33,27 
52,43 
31,86 
36,93 
32,17 : 
ALO, -1- Fe,0, 4,26*) 24,00 
2,09 
28,01 
23,24**) 13,20 u 
CaO 2,00 
11,33 
5,78 
4,55 
20,01 
9,28 1 
K2O . — 
1,57 1 
MgO 34,37 
14,39 
24,08 
17,34 
13,78 
17,86 1 
CaCOs 5,90 
2,38 
2,39 
2,80 
6,04 
13,13 ' 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
31. Wollastonit von Orawitza 18 Tage bei 100° mit 
Mg CI2- Lösung behandelt. 
31a. 31. ebenso lange mit CaClg- Lösung behandelt. 
32. Apophyllit 18 Tage mit MgClg behandelt. 
32 a, 32. ebenso lange mit CaCl2 digerirt. 
33. Gehlenit 18 Tage mit MgC\^ behandelt. 
33 a. 33. ebenso lange mit CaClg behandelt. 
31. 
31a. 
32. 
32 a. 
33. 
33 a. 
15,06 
14,85 
11,24 
15,81 
15,83 
13,80 
Si 0, 
49,12 
44,11 
57,89 
46,21 
26,40 
24,48 
[-Fe,0, 0,55 
0,62 
23,26 
22,56 
CaO 
1,48 
2,45 
9,17 
11,55 
18,90 
17,40 
K^O 
MgO 
1,86 
32,87 
29,92 
20,64 
14,82 
15,60 
14,70 
CaCOs 
8,45 
11,61 
7,06 
99,08 100 100,80 100 99,99 100 
Ferner wurde Wollastonitpulver 15 Tage bei 100° mit 
einer Mg Clg- Lösung behandelt, deren MgO -Gehalt (die Lö- \ 
sung enthielt 1 pCt. MgO) der CaO - Menge im Wollastonit 
genau äquivalent why (1 CaO Si02 + 1 Mg Clg). Nach 
15 Tagen war in der Lösung auf 0,0726 Gramm MgO 
0,739 Gramm CaO, d. h. auf 1 Aequiv. MgO 7,27 Aequiv. 1 
CaO. Genau derselbe Versuch wurde mit Okenit angestellt 
(1 [CaO 2 SiO^ 2 aq.] + 1 MgCl^); nach lltägiger Behand- 
lung enthielt die Lösung auf 0,027 Grm. MgO 0,3893 Grm. 
*) FeO. 
**) 11,0 + B2O3. 
